158 Kurze Beschreibung der Schmelz-Manipulation hei den beiden Silberhütten zu Fernezely. 
Zur Verrostung der verschiedenen Leche wird in Fernezely keine Kohle, 
sondern lediglich Holz verwendet, und zwar für das erste Feuer % Klafter 
Oschuhiges Kostholz , für das zweite Feuer V a Klafter und eben so viel 
für die folgenden Feuer, wenn deren mehrere für den GaDg der Manipula- 
tion gefordert werden. 
Die Leche werden gehörig zerkleinert, die gröbern Stücke nach unten, 
und kleine oben hinauf gegeben. 
Schmelzen. Arnn erbleiungs - Manipulation. Diese befasst sich mit der 
Zugutebringung der ärmeren Silbererze und Schliche, dann der Kies- 
stufen und Kiesschliche , und bat den Endzweck die Hälfte oder 
wenigstens Vs des Silbers, und % oder wenigstens die Hälfte des 
Goldes unmittelbar in die Verbindung des Bleies zu bringen , und den 
übrigen Amtheil der edlen Metalle, und des io den Schmelz-Geschicken 
enthaltenen Kupfers in wenigen Lechen zu concentriren. Diese Mani- 
pulation vertritt sonach die vormals bestandene Hob- und Anreich- 
Arbeit. 
Bei der ArmverbSeiung ist eine gleichförmige gute Verrostung der 
schwefelreichen Erze und Schliche eine wesentliche Bedingniss, damit so 
wenig als möglich an Lechen zurückfalle, und die edlen Metalle dem metal- 
lischen Zustande näher gebracht werden. 
Die goldreichen Geschicke werden für sich abgesondert beschickt und 
geschmolzen, weil, wenn im Goldbalte von einander wesentlich verschiedene 
Geschicke zusammen vereint geschmolzen werden, der Gold-Abgang im 
Verhältniss des Silber-Abganges um so grösser ausfällt, je grösser dieser 
Haltsunterschied ist. Uehrigens werden die von einer goldreichern Be- 
schickung abfallenden Schlacken zur Ausbringung eines Theiles ihres Goldes 
und Silbers mit Gewinn überschmolzen. 
Die Zutheilung von Kalkstein wechselt von 10 — 20 % und richtet sich 
stets nach dem Gange des Schmelzens. — Zur Aufnahme eines nam- 
haften Theiles des in der Beschickung enthaltenen Silber und Goldes wird 
Armblei auf 100 Centner 4 — 6%, oder 5 — 6 Pfund auf ein Loth göldischem 
Silbers berechnet, zugetheilt. Reichverbleiungs- oder sonstige goldarme 
Schlacken dürfen, weil hiedurch der Goldgabgang vermehrt werden würde, 
nicht zugetheilt werden. 
Für die Armverbleiungs-Manipulation sind die Hochöfen bestimmt, jedoch 
kann selbe nach Bedarf auch in Halbhochöfen betrieben werden. In Hoch- 
öfen werden 500 — 600 Centner Erz und Schliche in einem Wochenwerk von 
13 Sehmelzerschichten mit einem Kohlenverbrauch von 48 — 50 Saum, in 
Halbhochöfen 350 — 400 Centner mit einem Kohlverbrauch von 50 — 54 Saum 
aufgebracht. 
Die Ofenzustellung geschieht über das Sticliholz mit sehr hartem Ge- 
stade, die Formlagen richten sich nach Umständen; beim Hochofen ist ge- 
wöhnlich eine Form 24 " die andere 20 , vom Herdstein gerechnet, gelegt. 
